251 



oder 



a = 0,68 : 3 : 6,77 : 1,96 

 b = 0,83 : 3 : 7,10 : 2,11 



Der chemische Prozess, welcher diese Leucitpseudomorphose hervor- 

 brachte, bestand also nicht in einer einfachen Ersetzung dm Kahs 

 durch Natr,pn und gleichzeitiger Wasseraufnahme, sondern es wurde 

 weniger Natron aufgenommen als das Aequivalent des Kalis beträgt 

 und zugleich ein Theil Kieselsäure entfernt, so dass das Produkt im 

 Ganzen der Bisilicatmischung beinah wieder entspricht. Die Analysen 

 geben den Beweis, dass die Metamorphose nicht bis zur Bildung einer 

 einzigen bestimmten Bildung fortgeschritten ist. 



Von grossem Interesse ist die angebliche Verwandlung des Leu- 

 cils in Feldspath. Nach Scacchi kommen nämlich in vesuvischer 

 Lava Leucilkrystalle vor, die im Innern einen kleinen durchsichtigen 

 Krystall von glasigem Feldspath enthalten. Blum bestätigt das. Die 

 Lava ist fest, dicht, grau, enthält Augit und glasigen Feldspath. Die 

 in den normalen Leuciten eingeschlossenen Feldspathkrystalle haben 

 ein durchaus fremdartiges Ansehen. Ihr spec. Gew. ist 2,552 bis 

 2,566. Sie enthalten kein Wasser und werden von ChlorwasserstofT- 

 säure nur theilvveise zersetzt. R. analysirle 2 Krystalle a. mit Chlor- 

 wasserslolfsäure, wo A. der zersetzte, B. der unzersetzte Theil ist, 

 b. ist die Zusammensetzung des Ganzen durch Addition von A. und 

 und ß., c. ist eine Analyse des Ganzen mit Fluorwasserstoffsäure, 

 d. das Mittel von b. und c. 



1. 

 a b c d 



Kieselsälire 18,39 58,30 57,37 (39,91) 



Thonerde 12,11 23,80 24,70 24,25 11,69 



Kalkerde 0,56 0,96 1,61 1,28 0,40 



Talkerde 0,17 0,17 0,37 0,27 



Kali 4,10 10,94 11,24 11,09 6,84 



NatroD 5,50 5,80 5,64 5,72 0.30 





A=:40,83 



90,97 





99,98 



B=59,14 





a 



2. 

 b 



c 



d 





Kieselsäure 



24,00 



58,78 





57,62 



(34,78) 



Thonerde 



12,47 



24,05 



25,40 



24,72 



11,58 



Kalkerde 



0,71 



0,71 



0,40 



0,55 





Kall 



2,86 



11,50 



10,36 



10,93 



8,64 



Natron 



5,25 



5,25 



7,38 



6,32 



Spur 



Ar=45,29 100,19 100,14 B=55,00 



Der Glühverlust betrug 0,4 pC. Zieht man die Zusammensetzung der 

 Substanz dieser Krystalle als Ganzes in Betracht (d), so sind die 



Sauersloflproporlionen : 







RO : 



APO» : 



Si03 



1. 3,82 



11,32 



29,78 = 1,0 : 3 : 7,9 



2. 3,62 



1 1 ,54 



29,91 = 0,9 : 3 : 7,8 



Danafli könnte man die 



Sulistanz 



als einen Natronleucit betrachten. 



welcher auf 2 At. Natron, 3 At. Kali enthält. Er hatte dann ein 

 höheres spec. Gew. als der gewöhnliche. Wäre die Substanz aber 



18* 



